üher die verschiedenen Zustände des hammergaaren Kupfers. 99 



hohen Grade. — Das Kupfer erhielt absichtlich einen noch höhern Grad 

 der Ubergaare, wodurch das specifische Gewicht, welches in dem gewöhn- 

 lichen hammergaaren Zustande 8,757-4 betrug, bis 8,0552 hinabgesunken 

 war. Es war dadurch im höchsten Grade roth- und kaltbrüchig geworden 

 und die Analyse ergab einen Gehalt an Kupferoxjdul von 13,2 i Procent. 



4. Dasselbe Kupfer, unmittelbar nach dem Einschmelzen, als die ge- 

 wöhnliche Gaarprobe noch auf zu junges Kupfer deutete, aus dem Gaar- 

 heerde genommen, verhielt sich kaltbrüchig und in einem hohen Grade 

 rothbrüchig. Die Analyse ergab Spuren von Kupferoxydul und von Kohle. 



5. Dasselbe Kupfer, im Kohlenliegel mit einem Zusatz von Kohlenstaub 

 umgeschmolzen, war nicht allein überaus rothbrüchig, sondern auch so 

 kaltbrüchig geworden, dafs es sich in keiner Temperatur unter dem Hammer 

 bearbeiten liefs. Es enthielt keine Spur von Kupferoxydul, aber Kohle, de- 

 ren Quantität auf ein halbes Zehntheil Procent abgeschätzt ward. 



6. Wird das mit Blei und Antimon verunreinigte Kupfer durch ein oxy- 

 direndes Schmelzen bis zu dem Grade gereinigt, dafs der Pvückhalt von An- 

 timon etwa noch 0,1 Procent und der an Blei etwa 0,66 Procent beträgt, 

 so behält das Kupfer in der thernio- magnetischen Reihe noch immer die 

 Stelle des Kupfers jNr. 1.; allein die Festigkeit desselben hat sehr wesentlich 

 zugenommen. Wenn ein solches Kupfer die Hamraergaare nach der ge- 

 wöhnlichen Gaarprobe erhalten hat, so beträgt der Gehalt an Kupferoxydul 

 1 bis 1,1 Procent. Dies Kupfer hält sowohl in der gewöhnlichen als in der 

 erhöheten Temperatur sehr starke Proben aus und ist zu allen gewöhnlichen 

 Kupferarbeiten sehr geeignet, aber zu feinen Arbeiten unbrauchbar, indem 

 es dazu nicht hinreichende Festigkeit besitzt. Wird diesem Ku])fer die Ham- 

 raergaare im Heerde nicht gegeben, oder schmelzt man es im Kohlentiegel 

 mit Kohle mn, so gewinnt es an Festigkeit in der gewöhnlichen Temperatur, 

 verliert aber au Festigkeit in der höheren Temperatur so sehr, dafs es die 

 schwächste braune Glühhitze nicht verträgt, oline imter dem Hammer aus- 

 einander zu fallen. Die Vermehrung der Festigkeit auf der einen und die 

 Verminderung derselben auf der anderen Seite, hängen von dem Verhältnifs 

 des rückständigen Kupferoxyduls ab. Ist dieses vollständig abgeschieden 

 und enthält das Kupfer schon Spuren von Kohle, so wird es wegen des 

 starken Rothbruchs durchaus unbrauchbar. In der g(>wöhnlichen Tempe- 

 ratur zeigt CS einen hohen Grad von Festigkeit, ist aber sehr geneigt, schiefrig 



N2 



